II 78 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Tempéra lure. BnOpourlUU. Ba( ( >II )-, 8 H-0. 



1° Mélange passant au tamis 50. 



1 1 00° 6,21 I ^ 1 79 



1 1 5o 12, 5o 25 , 7.5 



1200 33,02 ' 68,ti2 



i25o 38, 5 1 79i33 



i3o() 4'* -27 82,9.5 



2° Mélange passant au tamis 150. 



1100° '^6,81 5.5,22 



ii5o 33,85 69.63 



1200 39,50 81,37 



i25o 42,18 86,89 



i3oo 44, 5o 9' '67 



3° Mélange passant au tamis 200. 



1100° 37,64 77-53 



ii5o 39,84 82,07 



1200.. ■ 4f.i2 84)7^» 



i25o 42,77 88,10 



i3oo 44 -5o 9' -67 



Nous avons opéré ensuite au four à poteries ordinaire avec chauffage par alandiers, 

 puis au four rotatif Sniidth à revêtement alumineux, en employant dans les deux cas 

 de la silice fournie par des galets de mer, étonnés et broyés, et du carbonate précipité 

 d'une solution de sulfure (nous avons pu faire porter certains essais sur une masse 

 totale de ôonoi^s CO^Ba pour 600 SiO-). Au four à poteries, nous avons obtenu une 

 roche, au four Smidth des klinkers, de couleur légèrement verdàtre et se décomposant 

 rapidement au contact de Teau, la roche libérant 71,76 pour 100 de son poids et les 

 klinkers de 78 à 81 pour 100 de Ba(OH)^ 8H-0, suivant les échantillons. 



Devant le résultat acquis d'ordre industriel^ nous avons orienté nos 

 recherches vers le traitement des mélasses, nous réservant de reprendre par 

 la suite le détail des réactions qui peuvent se réaliser lors de la formation du 

 silicate tribarytique. Malgré les travaux de Mitscherlich ( '), de Wahl ('^), 

 de Pisani (^) et de Kanter(''), il ne semble pas qu'on puisse encore établir 

 la liste des différents silicates barytiques. 



Quant à la dissociation au seul contact de l'eau, elle a été signalée à plu- 



(') y. Pralit. Chem., t. 83, 1861, p. 485. 

 (-) Z. Kryst.^ t. 36, 1902, p. i56. 

 (■') Comptes rendus, t. 83, 1876, p. io56. 

 ('*) Thèse de Doctorat, 1903. 



